-236- 



Mineralogie. 



Es ist der erste Fayalit, bei dem kristallographiscbe und chemische Unter- 

 suchung an demselben Material vorgenommen ist. Auch in der Arbeit von 

 Iddings über den Fayalit vom Yellowstone-Park ist dies nicht der Fall 

 (dies. Jahrb. 1887. I. -282-). Fayalitkristalle sind überhaupt selten. Sie 

 sind in Pantelleria begleitet von Quarzbipyramiden, allerlei Feldspat und 

 besonders von Cossyrit, dem er sehr in seiner dunklen Farbe ähnlich sieht, 

 sich aber durch gedrungenere Form , stärkeren Glanz und z. T. durch 

 gelbe oder braune Durchscheinenheit unterscheidet. Die Kristalle sind 

 in der Form gut ausgebildet. Sie stammen aus den Pantelleriten und den 

 pantelleritischen Trachyten (Augitandesiten Fürstner's), während in den 

 Basalten (Trachydoleriten) der Insel der Olivin kein Fayalit ist. Frische 

 Kristalle sind wein- bis grünlichgelb, stark glasglänzend und durchscheinend 

 bis durchsichtig, manche mit einer dünnen schwarzen, undurchsichtigen 

 Verwitterungsschicht, die erst beim Auswittern aus dem Gestein entstanden 

 ist; den im Gestein eingeschlossenen Kristallen fehlt sie stets. Alle Kristalle 

 im Sand zeigen feine Vertiefungen. Korrosionserscheinungen, die nebst der 

 ringsum ausgebildeten Form zeigen, daß sie im Gestein eingewachsen, 

 nicht auf Drusenräumen aufgewachsen waren, wie die amerikanischen 

 Fayalite.und die von Lipari. Nach dem Habitus werden 3 Typen unter- 

 schieden : meist kurzsäulig nach der c- Achse, scheinbar hexagonal bedingt 

 durch die Formen: (110), (010), (III), (021), (001) und schmal: (120) und (101); 

 sodann säulig nach der c- Achse und tafelig nach (010), lange bis 1,25 mm; 

 dicke bis 1,2 mm ; endlich tafelig nach (010) und stark gestreckt nach der 

 a- Achse , bis zu 2,6 mm ; Achsenverhältnis : a : b : c = 0,46000 : 1 : 0,58112 ; 

 beobachtete Formen: b (010), m (110), s (120), k (021), c (001), e (111), d (101). 











gem. 



ber. 



e : 



: e 



= 111 : 



III 



= 39° 40' 









= 111 : 



tu 



= 95 05 





m 



: m 



= 110: 



1T0 



= 49 43i 



49° 241' 



s : 



: s 



= 120 



: 120 



= 85 14 



85 13f 



k : 



k 



= 021 : 



: 021 



= 98 34i 



98 35 



d : 



: d 



= 101 : 



101 



= 76 42" 



76 43f 



Spaltung gut nach c, weniger nach b. H. — 6J— 7. G. = 4,24. Schon 

 von kalter HCl unter Abscheidung von Kieselgallerte zersetzt. Zu einem 

 magnetischen schwarzen Glase schmelzbar. 



Die Analyse von Dittrich ergab (I): 



I. II. 



Si0 o 28,89 29,50 



Ti0 2 1,19 1,21 



Fe 2 3 5,08 



FeO 56,05 61,90 



MnO. 3,39 3,46 



CaO 0,74 0,76 



MgO 3.11 3,17 



Alkalien 0,42 — 



H 2 1,07 — 



99,94 100,00 



